412 



G. TAMMANN — RECHERCHES MÉTALLOGRAPHIQUES 



termes extrêmes de la série des cristaux mixtes, en 

 y joignant au besoin quelques termes intermé- 

 diaires. On arrive alors rapidement à se rendre 

 compte si les propriétés cherchées peuvent se ren- 

 contrer dans la série d'alliages étudiée. Deux 

 exemples illustreront cette méthode : 



Déterminons, pour la série d'alliages AB, les 

 volumes spécifiques et portons-les en ordonnées 



3 

 O 



(3 



Q. 



5 



2SvH 



50 vH 



VolumoK spécifiques des alliages en {onction 

 du la concentration. 



au-dessus de l'axe AB des concentrations (fig. 3). 

 Joignons les extrémités de ces ordonnées par des 

 droites, qui se couperont aux points figurant les 

 composés définis ou les cristaux mixtes saturés. En 

 efïet, si l'alliage est formé de deux espèces de cris- 

 taux seulement, le volume variera proportionnelle- 

 ment aux quantités de ces deux espèces de cris- 

 taux; comme celle-ci varie proportionellement à la 

 composition, il en sera de même du volume. Pour- 

 tant, quand on atteint la composition pour laquelle 

 l'une des espèces de cristaux disparaît, le coeffi- 

 cient de proportionnalité varie brusquement et la 

 droite fait un coude. Dans les expériences faites 

 jusqu'à présent, le volume des cristaux mixtes s'est 

 trouvé aussi être une fonction linéaire de la con- 

 centration. 



Par conséquent, il suffira de connaître les volumes 

 spécifiques des combinaisons définies et des termes 

 extrêmes de la série des cristaux mixtes pour déter- 

 miner, par une interpolation graphique linéaire, les 

 volumes spécifiques de tous les alliages de la série. 



En ce qui concerne la conductivité des alliages, 

 nous possédons aussi quelques règles, qui nous per- 

 mettent de nous faire une idée d'ensemble sur la 

 manière dont varie cette conductivité avec la con- 

 centration. 



Portons en ordonnées les conductivités et en 

 abscisses les concentrations des alliages de la série 

 qui nous occupe (fig. 4). D'après Le Chàtelier, dans 

 une série d'alliages formée de deux espèces de cris- 

 taux, dont les quantités varient, comme dans le 

 cas considéré, en fonction linéaire de la concentra- 

 tion totale, la conductivité est également une fonc- 

 tion sensiblement linéaire de cette concentration. 

 D'une combinaison définie ;\ une autre, ou d'un 

 des éléments à une comliin;iisi)n définie ou encore 



d'une combinaison définie à une espèce de cristal 

 mixte saturé, la conductivité sera représentée par 

 des courbes se confondant à peu près avec des 

 droites. Ces courbes, presque rectilignes, se cou- 

 pent aux points figuratifs des composés définis. 



Il convient d'insister sur la variation de la con- 

 ductivité dans une série de cristaux mixtes. Quand 

 un métal forme avec un autre une série de cris- 

 taux mixtes, sa conductivité est fortement diminuée 

 par l'addition de ce second métal, et les premières 

 portions ajoutées provoquent une diminution plus 

 forte que ne le font les autres. Comme la conduc- 

 tivité des alliages est toujours, autant que nous 

 SMchions actuellement, inférieure à celle du com- 

 posant le plus conducteur, nous n'avons guère de 

 chance de trouver un alliage dont la conductivité 

 surpasse celle des métaux purs les plus conduc- 

 teurs. 



Ainsi, entre les conditions de la cristallisation, la 

 structure intime et les propriétés des alliages, exis- 

 tent d'étroites relations. Nous n'avons d'autre but 

 ici que de jeter un coup d'œil d'ensemble sur ces 

 relations. A ceux qui voudraient approfondir la 

 question, je recommanderai VExposé élémentaire 

 de la Métallographie (éditeur Léopold Voss, 1907), 

 par le D'' R. Ruer, ouvrage clairement écrit et sous 

 une forme aisément accessible. Le lecteur v trou- 



Fig. 4. 



Conduclihililc électrique des alliages en fonction 

 de la concentration. 



vera les données théoriques indispensables, ainsi 

 que la technique des expériences qu'exige l'étude 

 rationnelle des alliages. 



IV 



Renseignés d'une manière générale sur la forma- 

 tion de la structure des alliages, nous sommes à 

 môme de nous reconnaître dans les cas particuliers. 

 Le tableau des pages ilO et 411 résumera les pro- 

 priétés des nombreuses combinaisons binaires for- 

 mées des métaux usuels, en remarquant qu'on ne 



